124 



SESSION EXTRAORDINAIRE ANNUELLE DE 1898 



d'où possibilité d'accroissement progressif des mêmes grains de 

 minerais. 



Dans les parties très riches du gisement, les fossiles semblent faire 

 défaut complètement dans les couches de minerai. Par contre, au toit 

 de ces mêmes couches, il existe des bancs entièrement pétris de coquil- 

 lages qui semblent indiquer que de nombreuses colonies de mollusques 

 sont revenues habiter cette partie de la mer, dès que les sources ferru- 

 gineuses cessaient leur action et que la sédimentation normale reprenait 

 son cours. 



Les sources ont subi de grandes variations dans leur régime avant de 

 tarir complètement. Leurs phases d'activité maxima correspondent 

 aux dépôts des couches les plus riches. 



La dernière période de la formation ferrugineuse ayant été marquée 

 par un ralentissement très sensible des émissions ferrugineuses, on 

 ohserve, d'une façon presque constante, que la partie supérieure des 

 calcaires ferrugineux, occupant le toit de la formation, est remplie de 

 test de mollusques, souvent sur plusieurs mètres d'épaisseur. Ces 

 calcaires sont par cela même pauvres en fer; leur teneur ne dépasse pas, 

 la plupart du temps, 20 "/o, et ils sont délaissés même dans les exploi- 

 tations à ciel ouvert. Les minerais les plus riches qui aient été rencon- 

 trés jusqu'à ce jour, dans le gisement de la Lorraine, sont ceux de la 

 couche, dite grise, qui occupent la partie moyenne de la formation. 

 Certains échantillons contiennent jusque 45 •'/o de fer; mais, en géné- 

 ral, la teneur moyenne de la couche, dans les parties riches, se 

 rapproche plus de 40 que de 45. Lorsqu'elle est mélangée de rognons 

 calcaires, la teneur descend même à 35. 



Il a été fait de très nombreuses analyses des minerais du bassin 

 de Briey dans ces dernières années. La suivante correspond à la qualité 

 que les maîtres de forges semblent rechercher le plus : 



Peroxyde de fer . . 

 Proloxyde de fer. . 



Chaux 



Silice 



Alumine. 



Acide phosphorique 

 Perte au feu . . . 



Cette analyse démontre que, si le carbonate de fer existe dans 

 le minerai, il ne peut y être qu'en faible quantité et en proportion 



47 

 12 

 9 

 6 

 6 

 2 

 17 



fer métallique, 42. 



